用显微维氏硬度计、金相显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)研究分析了Mg-10.33wt.％Al-1.26wt.％Zn合金固溶后的时效硬化规律.实验结果表明AZ91(Mg-9wt.％Al-1wt.％Zn-0.2wt.％Mn)合金添加少量的Al后固溶强化和时效强化效果均有显著提高.实验的时效硬度曲线表明:固溶处理后的Mg-10.33wt.％Al-1.26wt.％Zn合金在473K时效10 h获得最佳时效强化效果.经过分析,进一步证实Mg-10.33wt.％Al-1.26wt.％Zn合金固溶后时效过程中单位体积内的连续析出相γ-Mg17Al12相颗粒的数目(Nv)越大,样品的显微硬度值越高.
镁合金 显微硬度 析出相